über das Roheisen, 15 



Weise den Schwefel gelialt des Eisens vermindert. Dies ist der Grund, wanun 

 man bei Eisenerzen, die Schwefel oder schwefelsaure Verbindungen, welche 

 sich wenigstens theilweise zu Schwefeleisen reduciren, in ihrer Mischinig 

 führen oder beigemengt enthalten, graues Roheisen zu erzeugen inid den 

 Vortheil, das an fremden IMetallen imd Erdbasen reinere weifse Eisen von 

 einem übersetzten Gange darzustellen, aufzugeben genöthigt ist. Ob der 

 Phosphor ein ähidiches Verhalten zeigt, darüber fehlt es bis jetzt noch an 

 zureichenden Erfahrungen. Wie die schwefelsatiren Eisensalze zu Schwefel- 

 eisen, so werden auch die phosphorsauren Eisenoxyde zu Phosphoreisen 

 reducirt, und wie das Schwefeleisen so tritt auch das Phosphoreisen mit 

 dem Kohlecisen in Verbindung. Ob aber in der hohen Temperatur, in 

 welcher die dmch den Kohlegohalt des Eisens aus der Schlacke reducirten 

 Basen der Kalkerde oder der Bittererde, dem Kohleeisen den Schwefel wie- 

 der entziehen, ein solcher Austausch auch bei dem Phosphor statt findet, 

 scheint deshalb problematisch, weil wiederholte Analysen von Schlacke, 

 welche bei einem gaaren Gange von der Verschmelzung Phosphorsäure hal- 

 tender Eisenerze gefallen war, nicht eine Spur von Phosphor oder von 

 Phosphorsäuve in dieser Schlacke auffinden liefsen, obgleich das auf dersel- 

 ben Hütte erblasene graue Roheisen selbst, über fünf Prozent Phosphor ent- 

 hielt. Sollte sich dies, von dem des Schwefels sehr abweichende Verhalten 

 des Phosphors, durch fernere Analysen bestätigen, so würde sehr wenig 

 Hoffmmg vorhanden seyn, das Roheisen aus Eisenerzen welche Phosphor- 

 säure enthalten, durch einen zweckmäfsig geleiteten Hohenofenprozefs zu 

 verbessern. Dies wird aber bei einem, freilich nicht sehr grofsen Schwefel- 

 oder Schwefelsäure - Gehalt der Erzbeschickung, wie oben gezeigt woi'den, 

 allerdings möglich sejw, und es wird hieraus einleuchtend, wie nothwendig 

 es ist, in solchen Fällen und vorzüglich bei der Anwendung von Koaks als 

 Brennmaterial, stets auf die Erzeugung von sehr grauem Roheisen mit mög- 

 lichst steifer Schlacke hinzuarbeiten. Auch dürfte sich daraus wohl erge- 

 ben, dafs ein zu schneller Gichtenwechsel, bei solchen nicht gutartigen Erzen, 

 oder bei der Anwendung von Koaks, besonders in niedrigen Ofen, nicht ge- 

 eignet ist, das Roheisen möglichst vom Schwefel zu befreien, sondei-n dafs ein 

 langsamerer Gichtenwechsel bei völlig gaarem Gange, nothwendig dazu beitra- 

 gen wird, ein besseres und von Schwefel reineres Roheisen zu erhalten. 



